161 



Hierauf las Hr. Heinr. Rose über das specifische 

 Gewicht der Tantalsäure. 



Die grofsen Schwankungen im specifischen Gewichte, welche 

 der Verfasser bei der Niobsäure und der Pelopsaure gefunden 

 hatte, wenn dieselben erhöhten Temperaturen ausgesetzt worden 

 waren, finden sich auch bei der Tantalsäure. 



Y\ ird diese Säure auf die Weise durch Zersetzung des Chlo- 

 rids bereitet, dafs man dasselbe unmittelbar nach der Darstellung 

 mit Wasser behandelt, so erhält man eine Säure von ganz glas- 

 artiger Structur. Setzt man hingegen das Chlorid sehr lange dem 

 Einflufs der feuchten atmosphärischen Luft aus ehe man es mit 

 Wasser behandelt, so erhält man eine Tantalsäure, welche bei 

 der Besichtigung mit dem Microscope eine krystallinische Structur 

 zeigt. Beide Säuren aber, die amorphe und die krystallinische, 

 zeigen, nachdem sie über der Spirituslampe nur so lange geglüht 

 worden waren, bis die Lichterscheinung sich gezeigt hatte, ein 

 fast gleiches specifisches Gewicht. Die amorphe Säure hatte eine 

 Dichtigkeit von 7,280; die krystallinische die von 7,284. — Aber 

 diese Dichtigkeit ist nicht immer dieselbe. Andre Mengen der 

 Säure ebenfalls aus dem Chlorid erhalten, und über der Spiri- 

 tuslampe geglüht zeigten die spec. Gewichte von 7,125, von 

 7,028, von 7,109, von 7,039, und selbst auch von 7,529. 



Wird die Tantalsäure einer erhöhten Temperatur ausge- 

 setzt, so nimmt die Dichtigkeit der Säure bedeutend zu. Aber 

 es ist dem Verfasser nicht geglückt, die Säure durch irgend eine 

 Temperaturerhöhung von einer bestimmten Dichtigkeit zu erhal- 

 ten, wie eine solche bei der Niobsäure und der Pelopsaure er- 

 halten werden kann. 



Wird die Tantalsäure, nachdem sie über der Spirituslampe 

 geglüht worden ist, einem Kohlenfeuer ausgesetzt, so nimmt 

 die Dichtigkeit derselben in dem Maafse zu, als das Feuer lange 

 gedauert hat. 



Durch ein sechsstündiges Kohlenfeuer vermehrte sich das spec. 

 Gewicht einer Säure von 7,039, bis 7,851. — Wird aber die 

 Säure der heftigsten Hitze des Porzellanofens ausgesetzt, so wurde 

 die Dichtigkeit der Säure von 7,851 bis auf 7,783, vermindert. 



Um den Einflufs der nach und nach erhöhten Temperatur 

 auf die Dichtigkeit der Tantalsäure näher kennen zu lernen, wurde 



3** 



